( 978 ) 



ments parfaitement tiansparents avaient Tapparence de feuillets contournés; à Tana- 

 Ijse, il nous a donné les chiffres suivants: carbone 99,90, hydrogène o,o3i , cen- 

 dres 0,017. 



» Carbone des extrémités d'électrode. — L'extrémité des électrodes est trans- 

 formée en un graphite compacte, tendre, sans trace de cristallisation, prenant un 

 ton gris sous le moindre frottement et fournissant, à la troisième attaque avec l'acide 

 concentré, un oxyde graphitique jaune. 



» Carbone recueilli sur le tube chaud froid. — Amas de cristaux noirs brillants 

 donnant à la troisième attaque un oxvde graphitique jaune cristallisé qui se présente 

 sous forme de lames contournées et d'hexagones. 



» Charbon de sucre. — Le charbon de sucre, purifié au chlore et placé dans un 

 creuset fermé, a été chauffé, pendant dix minutes, sous l'action d'un arc de 35o am- 

 pères et 70 volts. L'aspect du charbon est sensiblement le même qu'avant l'expérience ; 

 sa couleur cependant est devenue plus grise. Aucun fragment ne possède l'aspect cris- 

 tallin, quel que soit le grossissement employé. Il laisse une trace grise sur le papier 

 et, lorsqu'on l'écrase, il prend nettement le ton du graphite. A la troisième attaque 

 par le mélange oxydant, il est transformé en oxyde graphitique jaune pâle qui pré- 

 sente quelques hexagones très réguliers. Ce graphite bride dans l'oxygène à la tem- 

 pérature de 660°. Sa densité est de i , 19. 11 do.nne à l'analyse : carbone 99,87, hydro- 

 gène o,o32 et cendres 0,110. 



» Charbon de bois. — Le charbon de bois, préalablement purifié, a été chauffé 

 dans un creuset muni de son couvercle. La chauffe a duré environ dix minutes avec 

 une marche régulière, pendant cinq minutes, de 2200 ampères et 60 volts. L'expé- 

 rience a dû cesser par suite de projections de chaux fondue tout autour du four. 



» Ce charbon de bois a conservé son aspect primitif, mais, sous l'action du jjIus 

 léger frottement, il prend une couleur grise et devient brillant. Au microscope, les 

 fibres du bois, bien que légèrement altérées, ont à peu près conservé leur forme. Ce 

 graphite est difficilement attaquable par le mélange oxydant, et il fournit un oxyde 

 graphitique d'un jaune très pâle formé, le plus souvent, d'un amas de petits rectangles 

 allongés, ou de masses possédant encore une texture fibreuse. 



IL — Cristallisation bu CAllBO^F, sous l'actio.\ d'in dissolvant métallique. 



» Cette cristallisation peut se produire par deux méthodes différentes, 

 soit que l'on déplace le carbone combiné au métal fondu par un autre 

 corps simple, soit que l'on utilise la différence de solubilité du carbone 

 dans le métal liquide à haute et à basse temjjérature. Nous ne nous occu- 

 perons aujourd'hui que de ce second procédé. 



» D'une façon générale, pour obtenir les graphites des métaux réfrac- 

 taires, on préparait d'abonl le carbure du métal; puis, dans une nouvelle 

 opération, on saturait ce composé de carbone au moyen du four électrique. 

 Le culot ainsi obtenu était attaqué au rouge par un courant de chlore pur 

 et sec. Le résidu formé par un mélange de charbon amorphe et de gra- 



